( i334 ) 



» \uii inctaphosphale de soude nous ;i foiiini, avec le carbonate de lithine, 

 le composé aPhO', 3LiO, NaO en pelils ])risnies aplatis, probahlenient 

 clinorhonibitpics, insolubles dans l'ean, soli}bles dans les acides. On obtient 

 le même produit avec le chlorure de lithium. 



» 1. I.e/jyro et ['orlhop/iosphate sadiques donnent, soit avec le carbonate, 

 soit avec le phosphate ou le chlorure de lithium, le sel PhO', 2LiO,NaO 

 en prismes généralement brisés, à exlinclions longitudinales, solubles 

 dans les acides étendus. 



M 2. L'addition d'un excès de carbonate de lithine donne le phosphate 

 trilithique PhO%3LiO. 



» Glucine. — Le carbonate de gUicine ne donne avec les mêla, pyro ou 

 ()/7/<o/>/!05/j/<a/ei' de potasse qu'un seul sel, l'hO', -jGIO, KO. Cle sont des 

 prismes orthorhombicjues, à bissectrice aiguë positive, dont l'angle des 

 axes est d'environ 3o". 



» Le tnélaphospliale de soude a donné à M. Wallroth un sel répondant à 

 la formule PbO% 2GlO,NaO, en tables hexagonales, peu solubles dans 

 les acides froids, insolubles dans l'acide acétique, infusibles sur la lame 

 de platine. 



» Sa composition est celle d'un minéral découvert postérieurement, 

 auquel on a donné le nom de béryllonite. 



» Nous avons vérifié sa composition et constaté qu'on obtient encore 

 un produit de même formule avec \e pyrophosphcKc de soude, surtout après 

 addition de chlorure de sodium au mélange, et se présentant tantôt sous 

 forme de prismes d'apparence hexagonale régulière, terminés par la base, 

 en général allongés suivant le prisme et striés, tantôt en tables très apla- 

 ties, comme celles obtenues avec le métaj)bosphate. 



» Clivage basique; les lamelles hexagonales examinées en lumière pola- 

 risée ne restent pas constamment éteintes, mais se partagent en secteurs 

 qui s'éteignent successivement par rotation de la plaque. En lumière 

 convergente, les axes optiques paraissent très écartés (' ). Densité 2.^2 

 à 20". 



» La béryllonite naturelle présente aussi ces cannelures du prisme et 

 ces extinctions par secteurs. Elle aifecle la forme d'un prisme orthorhom- 

 bique pseudo-hexagonal, analogue à celui de l'émeraude, à axes optiques 

 très écartés. Sa densité est 2,845. 



('} Nous iluvmis kl (lélerniinatioii crislallographique de ce iJioiliiit. luii^i (]ik- cwIIu 

 du phospliate do litliine, à l'obligeance de M. Léou Bourgeois. 



